15 97 



Middel 

 4,69 



Dette stemmer saaledes rel vel med Engels Bestemmelser, medens det af Geuther 

 meddelte Tal er en Enhed for lavt. Med Vægtfylden i,69 bliver Atomvoluminet 15,99. 



Gulgraat, amorft Arsen. Tilværelsen af denne Tilstandsform, der forst er 

 angivel af Bettendorff 1 ), er senere Ideven draget i Tvivl af Engel 2 ), men atter be- 

 kræftet af Geuther 3 ). Det kan vanskelig undgaa Opmærksomheden, at der altid ved 

 Sublimation af Arsen - saavel af den almindelige, i Handelen forekommende som af den 

 rene krystallinske eller sortegraa amorfe Form, saavel ved almindeligt Tryk som ved 

 Luftfortynding — i Begyndelsen danner sig en gul Røg, der afsætter sig som et graagull 

 Pulver. Bettendorff angiver, at det ikke har nogen Vanskelighed, at erholde større 

 Mængder deraf. Trods adskillige Forsøg lykkedes det mig dog aldrig at erholde mere end 

 4_5 Gr. ad Gangen. Storsl l dbytte erholdt jeg ved at foretage Sublimationen ved saa 

 la\ Temperatur som muligt i noget luftfortyndet Hum (c. 20 Ctm. Tryk) i en ikke for 

 rask Brintstrøm. Den Del af Horet, der naar udenfor Forbrændingsovnen , maa beskyttes 

 godt mod Varmestraaling fra denne, da ellers Storstedelen af den Arsenik, der har afsat 

 sig, omdannes til den sortegraa amorfe eller endog til den krystallinske Form. Til 

 Sublimationen maa benyttes iltfril Arsen, helst det sortegraa amorfe, der er holdbart i 

 Luften og fordamper ved lavere Temperatur end det krystallinske; ved Anvendelse af ill- 

 holdigl Materiale kan Produktet komme til at indeholde Arsensyrling -- kendeligt under 

 Mikroskopet som hvide, klare Oktaëdre - der unddrager sig Reduktionen i den lang- 

 somme Brintstrøm og afsætter sig i den kolde Del af Høret. 



Længe forinden Sublimationen er endt begynder Pulverets oprindeligt gide Farve 

 at blive mørkere, forst brun. senere sortegraa. Den oprindeligt dannede Modifikation er 

 ila vistnok lidet stabil og unddrager sig den nærmere Bestemmelse. Farveskiftningen kan 

 neppe skyldes andet end en Forandring al Tilstandsform ; thi det saaledes erholdte Produkt 

 er rén Arsenik eller dog kun i ganske ringe Grad iltet ved Berøring med Luften, hvilkel 

 fremgaar af følgende Bestemmelse: 0,6230 Gr. gav 0.9530 Gr. As t O b ; den beregnede 

 Mængde er 0,9553 Gr. Denne Bestemmelse foretoges strax efter Fremstillingen. Ved 

 længere Tids Henliggen i Luften iltes det i en betydelig Grad. Efter ti Maaneders Hen- 

 liggen gav 0,9900 Gr. 1,2740 Gr. As 2 O b , hvortil svarer 0,8309 Gr. eller 83,9 pCt. Arsen. 



') Lieb. Ann. 144, p. i 10. 

 ') Compt. rend. 90, p. 197. 

 \i Lieb. Ann. 210. p. 213. 



